— 72 - 



wenig intensive Licht, welches der hindurchgehende Fun- 

 kenstrom eines Inductionsapparates erzeugt, um die Leucht- 

 steine zum Phosphoresciren zu bringen. Eben wegen der 

 geringen Intensität des erregenden Lichtes kann man 

 hierbei leicht erkennen, dass das Phosphoresciren schon 

 während der erregenden Beleuchtung stattfindet, was 

 man bei der Beleuchtung durch Sonnen- oder Magnesium- 

 licht nicht direkt beobachten kann. 



Im Allgemeinen wird man erwarten dürfen, dass jede 

 Lichtquelle, welche kräftige chemische Wirkungen aus- 

 übt, auch gut Phosphorescenz erregend wirkt. Nun ist 

 aber kein derartiges künstliches Licht so äusserst leicht 

 herzustellen als Magnesiumlicht, welches sich daher als 

 bestes Ersatzmittel für Sonnenlicht empfiehlt. 



Ich wende mich nun nach diesen allgemeinen Be- 

 merkungen zur speciellen Beschreibung der Darstellungs- 

 methoden. Zuerst beschreibe ich die Darstellung künst- 

 licher Leuchtsteine aus Strontianpräparaten, dann die aus 

 Barytpräparaten. Zuletzt folgen die Versuche zur Her- 

 stellung solcher aus Kalkpräparaten. 



I. StrontiaD -Lenchtsteine. 



1. Ausgehend von unterschwefligsaureni Strontian. 



Darstellung. Man löse einerseits 49,6 grm. 

 krystallisirtes unterschwefligsaures Natron, andererseits 

 31,7 grm. Chlorstrontium in möglichst wenig Wasser, ver- 

 mische die Lösungen und setze etwa das doppelte Volum 

 der vereinigten Lösungen starken Alkohol hinzu. Der 

 unterschwefligsaure Strontian scheidet sich dann in sei- 

 denglänzenden Kryställchen aus, welche sich nach etwa 

 12stündigem Stehen als eine ziemlich dicke Schichte am 

 Boden abgesetzt haben. Man filtrire ab und trockne in 

 geHnder Wärme auf dem Filter. Auswaschen ist, wie 

 später gezeigt werden soll, nicht nothwendig. Analog 



